( 990 ) 

 contre dans le verre, indépendamment du fondant qui a servi à le préparer. 



j) Il en résulte que, pour obtenir un verre tout à lait exempt de sulfate, 

 il fautlrait n'en pas laisser de traces dans le carl)onate et opérer, par con- 

 séquent, avec un sel jusqu'ici inconnu, ou tout au moins sans emploi dans 

 les verreries, avec un sel marquant 92°, 5. Un tel verre n'existe pas dans le 

 commerce; il serait .sans doute moins altérable et plus homogène que 

 ceux que nous connaissons jusqu'à présent, et peut-être appelé à rendre 

 de nouveaux services, particulièrement à ropti(]ue. 



)) Le sulfate de soude est sans doute à l'état de liberté dans le verre. 

 C'est en quelque sorte une impureté, comme en contiennent la plupart du 

 temps les composés les mieux définis, et i! paraît impossible d'en dé- 

 barrasser le verre, même par l'action de la chaleur la plus intense et la 

 plus prolongée. Je parle ici au point de vue industriel seulement; car 

 rien ne prouve qu'à la longue un pareil verre, exposé à l'action d'une 

 chaleur intense dans un creuset de platine, ne puisse se dépouiller entière- 

 ment de sulfate. 



w J'ai fait voir il y a dix ans que le verre le plus pur et le mieux affiné, 

 lorsqu'il est réduit en poudre fine par une longue porphyrisalion, devient 

 profondément altérable, et qu'abandonné quelque temps à l'air dans cet 

 état, il fait effervescence, comme la craie, avec les acides. 



» J'ajouterai ici que le même verre porphyrisé pendant vingt-quatre 

 heures, sur une plaque d'agate, cède directement à l'eau pure la plus grande 

 partie du sulfate de soude qu'il contient. 



» Ces singulières altérations du verre, produites par une simple action 

 mécanique et provoquées peut-être ou facilitées par la présence des sulfates 

 alcalins, méritent certainement plus d'attention qu'on ne leur en a accordé 

 jusqu'à présent. 



» Je reviens maintenant à la coloration du verre par le charbon, le sili- 

 cium et les autres métalloïdes. Si cette coloration est luiiquement due à 

 iMie réduction du sulfate de soude par le charbon, le silicium, le bore, etc., 

 elle ne saurait se manifester sur du verre fait avec des matériaux privés de 

 ce sel. C'est ce que j'ai constaté un grand nombre de fois, en employant 

 comme fondant du carbonate de soude purifié par plusieurs cristallisations 

 successives et débarrassé de toute trace de sulfate. 



» La composition suivante a été fondue au four à gaz, dans un creuset 

 de platine, avec toutes les précautions possibles pour ne pas y laisser s'in- 

 troduire la plus petite quantité de sulfate alcalin : 



